(85) 

 mélangeant ces oxydes avec de la poussière de chnrbon de sucre: le fer est 

 carburé; mais alors, pour empêcher que les métaux très-fusibles ne se com- 

 binent avec le platine, on met au fond de la capsule une petite couche de 

 poussière de charbon de sucre, qui sépare alors les deux métaux. 



» Avec certaines précautions, on peut employer la capsule pour la ré- 

 duction des métaux très-fusibles. Les métaux réduits se présentent, en géné- 

 ral, sous la forme de globules sphériques plus ou moins gros, suivant la 

 force de la décharge. Chaque globule se détache innnédiateraent de la pointe 

 sans s'allier au métal, même lorsqu'il est très-fusible; cela est facile à con- 

 cevoir: la production de la chaleur étant excessivement rapide, puisque sa 

 durée est égale à celle de la décharge, aussitôt que la fusion est opérée, le 

 globule se détache de la pointe, sans avoir eu le temps de se combiner avec 

 le platine. La particule fondue prend alors la forme sphérique, qui est celle 

 qu'affecte la matière quand elle n'est soumise qu'à l'action des forces qui 

 lui sont propres. Toutes les particules fondues, étant indépendantes les unes 

 des autres, ne peuvent se réunir et même se combiner avec le platine quand 

 elles appartiennent à un métal fusible, si ce n'est lorsqu'elles sont en con- 

 tact directement avec la surface de la capsule chauffée au rouge à la lampe 

 d'émailleur. C'est pour ce motif que l'on met au fond de la capsule de la 

 poussière de charbon. 



» On voit que le principe sur lequel repose le procédé de réduction qui 

 vient d'être exposé consiste à porter toute la décharge de l'appareil d'in- 

 duction sur la plus petite partie possible de la surface delà matière, afin d'y 

 produire le maximum de chaleur dont on puisse disposer. 



» Ou obtient ainsi la fusion de la silice, de l'alumine et d'autres terres 

 en grains arrondis, d'apparence nacrée; en les broyant, lavant par léviga- 

 tion et examinant les fragments vitreux au microscope avec les prismes 

 de Nicol, on trouve quelquefois des cristaux ou des fragments de cristaux 

 doués de la double réfraction. Il est k croire que les parties fondues qui 

 se trouvent encloisonnées, ne se refroidissant pas immédiatement, peuvent 

 cristalliser. 



)) M. Des Cloiseaux, qui a eu l'obligeance d'examiner au microscope les 

 cristaux obtenus avec la silice, a distingué des cristaux en prismes droits, 

 surmontés d'une pyramide pouvant se rapporter au quartz. Nous en avons 

 observé également d'autres semblables, que nous avons rapportés au même 

 corps. 



» On a trouvé dans un grain de silice fondu, coloré en bleu par l'oxyde 



C. R., 1872, I" Semestre. (T. LXXIV, IS° 2.) 12 



